—- 309 — 
Ancora durante lo sviluppo dell’ idrogeno, ma al momento 
che desso sensibilmente si rallenta si procede alla filtrazione. 
Il filtrato si tratta di nuovo ed ora a caldo con un eccesso 
di zinco per circa 20 ore. — Il precipitato gelatinoso che ora si 
forma viene raccolto, lavato e ridisciolto nell’ acido cloridrico. 
Mediante un trattamento coll’idrogeno solforato si precipi- 
tano i solfuri metallici, e dopo un’ altra filtrazione si ripete l’azione 
del solfuro idrico avendosi prima modificato il filtrato con un’ aggiunta 
di acido acetico e di acetato di ammonio. È noto che in un liquido 
così predisposto si precipita lo zinco. — Lecoq osservò che nelle 
prime frazioni si precipita solo il Gallio. 
Da 430 Kilogr. di Blenda francese si ottennero grammi 0-65 
di Gallio! 
4500 kilogr. di Blenda di Bensberg diedero 62 gr. di Gallio 
crudo, estratti da una fabbrica in Javelle. 
Come il cadmio in quantità più esuberante, accompagna il 
Gallio, lo zinco in quantità tenuissima nelle varie Blende. Finora si 
conosce come la più ricca di Gallio la Blenda di Bensberg (16 
milligrammi in un kilogr). — Tracce soltanto di Gallio si rinven- 
nero nelle Blende della Slesia. 
Il Gallio è di colore grigio-bianco e conserva la lucentezza 
metallica tanto all’ aria come pure nell’ acqua, sia anche che questa 
si mantenga bollente. — Quest’ interessantissimo metallo si liquefa 
già alla temperatura della mano, cioè a 30°1 — Liquefatto si 
mantiene fuso anche a temperatura molto inferiore, pressochè fino 
a 0°, è conserva lo stato liquido persino durante varie settimane. . 
Il Gallio fuso aderisce intensamente sul vetro, col quale dà 
uno specchio bellissimo. 
Il metallo solido è notevolmente duro, più del ferro, ma non 
è malleabile — Tuttochè esso sia duro, si lascia tagliare ed ottiensi 
facilmente una striscia grigiastra allorquando leggermente lo si 
strofina sopra la porcellana biscottata. La produzione di lamine di 
Gallio riesce solamente mediante pressione di lastre di vetro, fra cui 
il metallo liquido. 
Il peso spec. del Gallio solido è = a 5956 a 24°, 
Il peso spec. del Gallio fuso è = 6.269 a 24°. 
Il peso atomico risultò = 69-86. 
Per I’ Eka-Alluminio teorico furono stabiliti da Mendelejeff : 
peso specifico = 6:0 
peso atomico = 68-0 
